TCVN10097-2:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-2:2013 ISO 15874-2:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH - POLYPROPYLEN (PP) - PHẦN 2: ỐNG Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes Lời nói đầu TCVN 10097-2:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 15874-2:2013. TCVN 10097-2:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC138 Ố ng nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) , gồm các phần sau: - TCVN 10097-1:2013 (ISO 15874-1:2013), Phần 1: Quy định chung; - TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013), Phần 2: Ố ng; - TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013), Phần 3: Phụ tùng; - TCVN 10097-5:2013 (ISO 15874-5:2013), Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống; - TCVN 10097-7:2013 (ISO/TS 15874-7:2013), Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp. HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH - POLYPROPYLEN (PP) - PHẦN 2: ỐNG Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho ống polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng v à nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng [xem Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1)]. Tiêu chuẩn này bao gồm một khoảng các điều kiện vận hành (loại ứng dụng), áp suất thiết kế và loại kích thước ống. Không áp dụng các giá trị T D , T max và T ma l vượt quá c á c giá trị cho trong Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1). CHÚ THÍCH : Người mua hoặc người có trách nhiệm phải đưa ra các lựa chọn thích hợp t ừ các yêu cầu này, có tính đến các yêu cầu riêng của họ v à các quy định của quốc gia cũng như các thực hành hoặc quy phạm l ắ p đặt tương ứng bất kỳ. Tiêu chuẩn n à y cũng quy định các thông số thử cho các phương pháp th ử được viện dẫn đến trong tiêu chuẩn. Khi kết hợp với các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15784), tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống PP, các mối nối của ống cũng như các mối nối với các chi tiết bằng PP, bằng vật liệu chất d ẻ o khác hoặc b ằ ng vật liệu không phải là chất dẻo, sử dụng để dẫn nước nóng và nước lạnh. Tiêu chu ẩ n này áp dụng được cho ống có hoặc không có (các) lớp bọc. CHÚ THÍCH 2 : Trong trường hợp ống chất dẻo có một lớp bọc mỏng, v í dụ để ngăn hoặc giảm đáng kể sự khuếch tán khí và sự truyền ánh sáng vào trong hoặc qua th à nh ống, các yêu cầu về ứng suất thiết kế phải được đáp ứng hoàn to à n bởi polyme nền (PP). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối v ớ i các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6141:2003 (ISO 4065:1996), Ố ng nhựa nhiệt dẻo - Bảng chiều dày thông dụng của thành ống. TCVN 6145 (ISO 3126), Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo - Các chi tiết bằng nhựa - Phương pháp x ác định kích thước. TCVN 6148 (ISO 2505), Ố ng nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phương pháp th ử và các thông số . TCVN 6149-1 (ISO 1167-1), Ố ng, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Ph ầ n 1: Phương pháp thử chung. TCVN 6149-2 (ISO 1167-2), Ố ng, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuy ể n chất l ỏ ng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử. TCVN 8848 (ISO 7686), Ố ng và phụ tùng bằng chất dẻo - Xác định độ đục. TCVN 10097-1:2013 (ISO 15874-1:2013), Hệ thống ống chất d ẻ o dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 1: Quy định chung. TCVN 10097-3 (ISO 15874-3), Hệ thống ống chất dẻo dùng đ ể dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3: Phụ tùng. TCVN 10097-5 (ISO 15874-5), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống. ISO 1133-1, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (Chất dẻo - Xác định ch ỉ số chảy khối lượng (MFR) và chỉ số chảy thể tích (MVR) của nhựa nhiệt dẻo). ISO 9080, Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics mater i al in pipe form by extrapolation (Hệ thống ống và đường ống b ằ ng chất dẻo - Xác định độ bền thủy t ĩ nh dài hạn của vật liệu nhựa nhiệt dẻo ở dạng ống bằng cách ngoại suy). ISO 9854-1:1994, Thermoplastics pipes for the transport of f luids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method (Ống nhựa nhiệt d ẻ o dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền va đập con lắc bằng phương pháp Charpy - Phần 1: Phương pháp thử chung). ISO 9854-2:1994, Thermoplastics pipes for the transport of f luids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials (Ống nhựa nhiệt dẻo dùng đ ể vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền va đập con lắc bằng phương pháp Charpy - Phần 2: Điều kiện thử cho các ống làm từ các vật liệu khác nhau). 3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và thuật ngữ viết tắt Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt được cho t rong TCVN 10097-1 (ISO 15874-1). 4. Vật liệu 4.1. Vật liệu ống Vật liệu dùng đ ể sản xuất ống phải tuân theo Điều 5.1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1). 4.2. Đánh giá các giá trị s LPL Vật liệu ống phải được đánh giá theo ISO 9080 hoặc theo cách tương đương, trong đó các phép th ử áp suất bên trong được thực hiện theo TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) và TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) để xác định giá trị s LPL . Do đó, giá trị s LPL được xác định í t nhất phải cao như các giá trị của đường cong tham chiếu cho trong Hình 1, 2, 3 hoặc 4. CHÚ THÍCH : Một cách khác để đánh giá là tính giá trị s LPL riêng rẽ đối với từng nhiệt độ (ví dụ 20 ° C , 60 ° C và 95 °C). Các đường cong tham chiếu trong Hình 1, 2, 3 và 4 n ằ m trong khoảng nhiệt độ từ 10 ° C đến 95 ° C thu được từ các công thức sau đây: Nhánh đầu tiên (có nghĩa là phần bên trái của các đường thẳng cho trong Hình 1, 2, 3 và 4) Đối với PP-H: (1) Đối với PP-B: (2) Đối với PP-R: (3) Đối với PP-RCT: (4) Nhánh thứ hai (có nghĩa là phần b ê n phải của các đường thẳng cho trong H ì nh 1, 2 v à 3) Đối với PP-H: log t = -18,387 + - 4,1 log s (5) Đối với PP-B: log t = -13,699 + - 3,82 log s (6) Đối với PP-R: log t = -19,98 + - 4,11 log s (7) Đ ể chứng minh sự phù hợp với các đường tham chiếu, mẫu ống phải được th ử ở các nhiệt độ sau và ở các ứng suất vòng khác nhau sao cho tại từng nhiệt độ đã cho, ít nhất có ba lần bị phá hủy nằm trong từng khoảng thời gian sau: Nhiệt độ 20 °C; 60 ° C đến 70 °C; 95 °C; Khoảng thời gian 10 h đến 100 h, 100 h đến 1000 h, 1000 h đến 8760 h và trên 8760 h. Trong các phép thử lâu hơn 8760 h, khi phá hủy đạt được tại một ứng suất và thời gian ít nhất thuộc vào hoặc n ằ m phía trên đường tham chiếu n à y thì bất kỳ thời gian nào sau đó có thể được coi là thời gian phá hủy. Phép thử phải được tiến hành theo TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) và TCVN 6149-2 (ISO 1167-2). Việc phù hợp với các đường tham chiếu phải được ch ứ ng minh bằng cách vẽ đồ thị từ các kết quả thực nghiệm riêng trên đồ thị. Í t nhất 97,5 % giá trị phải thuộc v à o hoặc nằm phía trên đường tham chiếu này. CHÚ DẪN X1 thời gian, t 1 , đến phá hủy, tính bằng giờ X2 thời gian, t 2 đến phá hủy, tính bằng năm Y ứng suất vòng, s , tính bằng megapascal Hình 1 - Đường cong tham chiếu đối với độ bền mong muốn của PP-H CHÚ D Ẫ N X1 thời gian, t 1 đến phá h ủ y, tính bằng giờ X2 thời gian, t 2 đến phá hủy, tính b ằ ng năm Y ứng suất vòng, s , tính bằng megapascal Hình 2 - Đường cong tham chiếu đối với độ bền mong muốn của PP-B CHÚ D Ẫ N X1 thời gian, t 1 đến phá hủy, tính bằng giờ X2 thời gian, t 2 đến phá hủy, tính bằng năm Y ứng suất vòng, s , tính bằng megapascal Hình 3 - Đường cong tham chiếu đối với độ bền mong muốn của PP-R CHÚ DẪN X1 thời gian, t 1 đến phá hủy, tính bằng giờ X2 thời gian, t 2 đến phá h ủ y, tính bằng năm Y ứng suất vòng, s , t í nh bằng megapascal Hình 4 - Đường cong tham chiếu đối với độ bền mong muốn của PP-RCT 4.3 . Ảnh hư ở ng đến nước sinh hoạt Vật liệu phải tuân theo TCVN 10097-1 (ISO 15874-1). 5. Đặc tính chung 5.1. Ngoại quan Khi nhìn không phóng đại, bề mặt bên trong và bên ngoài ống phải nhẵn, sạch và không có vết xư ớ c, vết nứt và các khuyết tật bề mặt khác làm ảnh hưởng đến sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Vật liệu không được chứa các tạp chất nhìn thấy. Cho phép có sự thay đổi nhỏ về màu sắc. Các đầu ống phải được cắt sạch và vuông góc với trục của ống. 5.2. Độ đục Ống polypropylen được công bố là đục thì không được truyền qua nhiều hơn 0,2 % ánh sáng nh ì n thấy khi thử theo TCVN 8848 (ISO 7686). 6. Đặc tính hình học 6.1. Quy định chung Các kích thước phải được đo theo TCVN 6145 (ISO 3126). Giá trị của ống theo tính toán lớn nhất S ca l c , max đối với loại ứng dụng được của các điều kiện vận hành và áp suất thiết kế, p D được cho trong Bảng 1, 2, 3 hoặc 4. Bảng 1 - Các giá trị S ca l c , max đối với PP-H p D bar Loại ứng dụng Lo ạ i 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc , max a 4 6,3 5,0 6,3 4,6 6 4,8 3,3 5,4 3,0 8 3,6 2,5 4,0 2,3 10 2,9 2,0 3,2 1,8 a Các giá trị được làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy. CHÚ THÍCH: 1 bar = 10 5 N/mm 2 . B ả ng 2 - Các giá trị S ca l c.m a x đối với PP-B p D bar Loại ứng dụng Lo ạ i 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc , max a 4 4,2 3,0 4,9 3,0 6 2,8 2,0 3,2 2,0 8 2,1 1,5 2,4 1,5 10 1,7 1,2 1,9 1,2 a Các giá trị được làm tròn đến một chữ số sau d ấ u ph ẩy . Bảng 3 - Các giá trị S calc,max đối với PP-R p D bar Loại ứng dụng Lo ạ i 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc , max a 4 6,9 5,3 6,9 4,7 6 5,0 3,5 5,5 3,2 8 3,8 2,6 4,1 2,4 10 3,0 2,1 3,3 1,9 a Các giá trị được làm tròn đến một chữ số sau d ấ u ph ẩy . B ả ng 4 - Các giá trị S c a lc, m a x đối với PP-RCT p D bar Loại ứng dụng Lo ạ i 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc , max a 4 8,2 8,2 8,2 7,3 6 6,1 5,7 6,1 4,9 8 4,5 4,3 4,6 3 , 7 10 3,6 3,4 3,7 2 , 9 a Các giá trị được làm tròn đến một chữ số sau d ấ u ph ẩy . CHÚ THÍCH : Việc xác định các giá trị S c al c ,m ax được nêu trong Phụ lục A. Phương pháp này được mô tả có tính đến các t í nh chất của PP dưới các đ i ều kiện vận hành ứng với các loại khác nhau được cho trong Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1). Các giá trị của đường kính ngoài và/hoặc độ dày thành áp dụng cho ống polypropylen và không bao gồm các lớp bên ngoài bổ sung. Đối với ống có lớp bọc, giá trị đường kính ngoài và độ dày thành có thể áp dụng cho sản phẩm hoàn chỉnh, gồm cả lớp bọc đó, miễn là độ dày của lớp bọc ngoài, gồm cả lớp kết dính ≤ 0,4 mm v à việc tính toán thiết kế sử dụng các giá trị đường kính ngoài và độ dày thành này của ống cơ sở (PP) đáp ứng các giá trị S ca l c , max theo từ Bảng 1 đến Bảng 4. Nhà sản xuất phải công bố kích thước và dung sai của ống cơ sở trong t à i liệu của mình nếu các giá trị đó khác các giá trị trong Bảng 5 đến Bảng 9 của tiêu chuẩn này. Cho phép sử dụng ống có mặt cắt ngang không phải là hình tròn nếu nó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chu ẩ n này. 6.2. Kích thước ống 6.2.1. Đường kính ngoài Đối với loại kích thước ống áp dụng được thì đường k í nh ngoài trung bình, d em của ống phải tuân theo Bảng 5, 6, 7 hoặc 8, nếu áp dụng. 6.2.2. Độ dày thành và dung sai độ dày thành Đối v ớ i loại điều kiện vận hành cụ thể bất kỳ, áp suất thiết kế và kích thước danh nghĩa, độ dày th à nh tối thiểu, e m in phải được lựa chọn sao cho dãy S tương ứng hoặc giá trị S ca l c bằng hoặc nhỏ hơn các giá trị S ca l c , max cho trong Bảng 1, 2, 3 hoặc 4. Đối với loại kích thước ống áp dụng được thì độ dày th à nh của ống cơ sở hoặc ống hoàn thiện (xem Điều 6.1) phải tuân theo Bảng 5, 6, 7 hoặc 8, nếu áp dụng, có liên hệ với dãy ống S và giá trị S ca l c , tương ứng. Tuy nhiên, các ống được nối với nhau phương pháp cách nung chảy phải có độ dày thành tối thiểu là 2,0 mm. Dung sai độ dày thành, e phải tuân theo Bảng 9. Bảng 5 - Kích thước ống đối với loại kích thước A (các kích thước tuân theo TCVN 6141 (ISO 4065) và áp dụng được cho tất cả các loại điều kiện vận hành) Kích thước tính bằng milimét Kích thước danh nghĩa DN/OD Đường kính ngoài danh nghĩa Đường kính ngoài trung bình Dãy ố ng S 8 a S 6,3 a S 5 S 4 a S 3,2 S 2,5 S 2 d n d em,min d em,max Độ dày thành e min và e n 12 12 12 12,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,4 16 16 16 16,3 1,8 1,8 1 , 8 1,8 2,2 2,7 3,3 20 20 20 20,3 1,8 1,8 1 , 9 2,3 2,8 3,4 4,1 25 25 25 25,3 1,8 1,9 2,3 2,8 3,5 4,2 5,1 32 32 32 32,3 1,9 2,4 2,9 3,6 4,4 5,4 6,5 40 40 40 40,4 2,4 3,0 3,7 4,5 5,5 6,7 8,1 50 50 50 50,5 3,0 3,7 4,6 5,6 6,9 8,3 10,1 63 63 63 63,6 3,8 4,7 5,8 7,1 8,6 10,5 12,7 75 75 75 75,7 4,5 5,6 6,8 8,4 10,3 12,5 15,1 90 90 90 90,9 5,4 6,7 8,2 10,1 12,3 15,0 18,1 110 110 110 111 6,6 8,1 10,0 12,3 15,1 18,3 22,1 125 125 125 126,2 7,4 9,2 11,4 14,0 17,1 20,8 25,1 140 140 140 141,3 8,3 10,3 12,7 15,7 19,2 23,3 28,1 160 160 160 161,5 9,5 11,8 14,6 17,9 21,9 26,6 32 , 1 a Ch ỉ có giá trị đối với PP-RCT. Bảng 6 - Kích thước ống đối với loại kích thước B1 (các kích thước dựa tr ê n kích thước của ống đồng đối với tất cả các l oại điều kiện vận hành) Kích thước t í nh bằng milimét Kích thước danh nghĩa DN/OD Đường kính ngo à i danh nghĩa Đường kính ngoài trung bình Dãy ố ng S 8 a S 6,3 a S 5 S 4 a S 3,2 S 2,5 S 2 d n d em,min d em,max Độ dày thành e m i n và e n 10 10 9,9 10,2 1 , 8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 12 12 11,9 12,2 1 , 8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 , 0 2,4 15 15 14,9 15,2 1 , 8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,5 3,0 18 18 17,9 18,2 1 , 8 1,8 1,8 2,0 2,4 3,0 3,6 22 22 21,9 22,2 1,8 1,8 2,0 2,5 3,0 3,7 4,4 28 28 27,9 28,2 1 , 8 2,1 2,5 3,2 3,8 4,7 5,6 35 35 34,9 35,4 2,1 2,6 3,2 3,9 4,8 5 , 8 7,0 a Ch ỉ có giá trị đối với PP-RCT. Bảng 7 - Kích thước ống đối với loại kích thước B2 (các kích thước dựa trên kích thước của ống đồng đối với tất cả các loại điều kiện vận hành) Kích thước tính bằng milimét Kích thước danh nghĩa DN/OD Đường kính ngoài danh nghĩa d n Đường kính ngoài trung bình Độ dày thành e min và e n S calc d em,min d em,max 14,7 14,7 14,63 14,74 1,6 4,1 21 21 20,98 21,09 2,05 4 , 6 27,4 27,4 27,33 27,44 2,6 4,8 34 34 34,08 34,19 3,15 4,9 Bảng 8 - Kích thước ống đối với loại kích thước C (kích thước ống không ưu tiên được sử dụng cho hệ thống gia nhiệt) Kích thước tính bằng milimét Kích thước danh nghĩa DN/OD Đường kính ngoài danh nghĩa d n Đường kính ngoài trung bình Độ dày thành e min và e n S calc d em,min d em,max 14 14 14,0 14,3 2,0 3,0 15 15 15,0 15,3 2,0 3 , 2 16 16 16,0 16,3 2,0 3,5 17 17 17,0 17,3 2,0 3,8 18 18 18,0 18,3 2,0 4,0 20 20 20,0 20,3 2,0 4,5 Bảng 9 - Dung sai độ dày thành K í ch thước t í nh bằng milimét Độ dày thành tối thi ể u e min Dung sai a X Độ dày thành tối thiểu e min Dung sai a X > ≤ > ≤ 1,0 2,0 0,3 17,0 18,0 1,9 2,0 3,0 0 , 4 18,0 19,0 2,0 3 , 0 4,0 0,5 19,0 20,0 2,1 4,0 5,0 0,6 20,0 21,0 2,2 5,0 6,0 0,7 21,0 22,0 2,3 6,0 7,0 0,8 22,0 23,0 2,4 7,0 8,0 0,9 23,0 24,0 2,5 8,0 9,0 1,0 24,0 25 , 0 2,6 9,0 10,0 1,1 25,0 26,0 2,7 10,0 11,0 1 , 2 26,0 27,0 2,8 11,0 12,0 1,3 27,0 28,0 2 , 9 12,0 13,0 1,4 28,0 29,0 3,0 13,0 14,0 1,5 29,0 30,0 3,1 14,0 15,0 1,6 30,0 31 , 0 3,2 15,0 16,0 1,7 31,0 32,0 3,3 16,0 17,0 1 , 8 32,0 33,0 3 , 4 a Dung sai được biểu thị dưới dạng mm, trong đó "x” là giá trị của dung sai đã cho. Mức dung sai phải phù hợp v ớ i Cấ p V trong TCVN 7093-1 (ISO 11922-1) [2] . 7. Đặc tính cơ học Khi được thử theo các phương pháp thử quy định trong Bảng 10, sử dụng các thông số đ ã cho, ống phải chịu được ứng suất (vòng) th ủ y t ĩ nh mà không bị vỡ. Trong trường hợp ống có (các) lớp bọc thì phép thử phải được tiến hành trên các mẫu th ử được chế tạo mà không có (các) lớp bọc này. Bảng 10 - Đặc t í nh cơ học của ống Đặc tính Yêu cầu Thông số thử đối với các phép thử riêng PP-H Phương pháp thử Độ bền với áp suất b ê n trong Không bị ph á hủy trong suốt phép thử Ứ ng suất (vòng) thủy t ĩ nh MPa Nhiệt độ thử ° C Thời gian thử h Số lượng mẫu thử TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) 21,0 20 1 3 5,1 95 22 3 4,2 95 165 3 3,6 95 1000 3 PP-B Ứ ng suất (vòng) thủy t ĩ nh MPa Nhiệt độ thử ° C Thời gian thử h Số lượng mẫu thử 16,0 20 1 3 3,5 95 22 3 3,0 95 165 3 2,6 95 1000 3 PP-R Ứ ng suất (vòng) thủy t ĩ nh MPa Nhiệt độ thử 0 C Thời gian th ử H Số lượng m ẫ u thử 16,0 20 1 3 4,3 95 22 3 3,8 95 165 3 3,5 95 1000 3 PP-RCT Ứng suất (vòng) thủy t ĩ nh MPa Nhiệt đ ộ thử ° C Thời gian thử h Số lượng mẫu thử 15,0 20 1 3 4,2 95 22 3 4 , 0 95 165 3 3,8 95 1000 3 Thông số thử đối với tất cả các phép thử Quy trình lấy mẫu Loại đầu bịt Hướng của mẫu thử Kiểu thử a Loại A Không quy định Nước trong nước a Quy trình l ấ y mẫu không được quy định. Xem hướng dẫn trong TCVN 10097-7 (ISO/TS 15874-7) [ 4 ] . 8. Đặc tính vật lý và hóa học Khi được thử theo các phương pháp quy định trong Bảng 11, sử dụng các thông số đã cho, ống phải tuân theo các yêu cầu cho trong bảng này. Bảng 11 - Đặc tính vật lý và hóa học của ống Đặc tính Yêu cầu Thông số thử Phương pháp thử Thông số Giá trị Sự thay đổi kích thước theo chi ề u dọc ≤ 2% Nhiệt độ thử Phương pháp B của TCVN 6148 (ISO 2505) (thử trong tủ sấy) PP-H 150 ° C PP-B 150 ° C PP-R 135 ° C PP-RCT 135 ° C Thời gian thử e n ≤ 8 mm 1 h 8 mm <> n ≤ 16 mm 2 h e n > 16 mm 4 h S ố lượng mẫu thử 3 Độ bền nhiệt bằng phép thử áp suất thủy t ĩ nh Không bị vỡ trong suốt quá trình thử Quy trình lấy mẫu a Ứ ng suất (vòng) thủy t ĩ nh TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) PP-H 1,9 MPa PP-B 1,4 MPa PP-R 1,9 MPa PP-RCT 2,6 MPa Nhiệt độ thử 110° C Kiểu thử Nước trong không khí Đầu bịt Loại A Hướng Không quy định Thời gian th ử 8760 h Số lượng mẫu thử 1 Độ bền va đập ≤ 10% Quy trình l ấ y mẫu a ISO 9854-1 ISO 9854-2 Nhiệt đ ộ thử PP-H 23 ° C PP-B 0° C PP-R 0 ° C PP-RCT 0° C Số lượng mẫu thử 10 Ch ỉ số chảy (hợp chất) ≤ 0,5 g/10 min Nhiệt độ thử 230 ° C ISO 1133-1 Khối lượng 2,16 kg Số lượng mẫu thử 3 Chỉ số chảy (ống) Chênh lệch tối đa 30 % khi so sánh với h ợ p chất của cùng mẻ đó Nhiệt độ thử 230 ° C ISO 1133-1 Khối lượng 2,16 kg Số lượng mẫu thử 3 a Quy trình lầy mẫu khôn g được quy định . Xem hướng dẫn trong TCVN 10097-7 (ISO/TS 15874- [4] . 9. Yêu cầu tính năng Khi các ống tuân theo tiêu chu ẩ n này được nối v ớ i nhau hoặc với các chi tiết tuân theo TCVN 10097-3 (ISO 15874-3) thì ống và các mối nối phải tuân theo TCVN 10097-5 (ISO 15874-5). 10. Ghi nhãn 10.1. Quy định chung Nội dung chi tiết của nhãn phải được in hoặc dán trực tiếp lên ống với khoảng cách giữa các nhãn không quá một mét sao cho sau khi lưu giữ, vận chuyển và lắp đặt (v í dụ theo CEN/TR 12108 [1]) thì nhãn vẫn rõ ràng. CHÚ THÍCH : Nhà sản xuất không có trách nhiệm đối với việc nhãn bị mờ do các hành động như sơn, cạo, phủ lên các chi tiết hoặc do sử dụng hóa ch ấ t, v.v... lên trên các chi tiết trừ khi được thỏa thuận hoặc quy định b ở i nhà sản xuất . Việc ghi nhãn không được làm nứt hoặc gây ra các khuyết tật khác làm ảnh hưởng đến tính năng của ống. Nếu sử dụng phương pháp in thì màu của nhãn in phải khác với màu nền của ống. Nhãn phải có kích cỡ sao cho dễ nh ì n mà không cần phóng đại. 10.2. Yêu cầu nội dung ghi nhãn tối thi ể u Yêu cầu nội dung ghi nhãn tối thiểu cho ống được quy định trong Bảng 12. Bảng 12 - Yêu cầu nội dung ghi nhãn tối thiểu Nội dung Nhãn hoặc ký hiệu Số hiệu tiêu chu ẩ n này TCVN 10097 (ISO 15874) Tên nhà sản xu ấ t và/hoặc nh ã n hiệu thương mại Tên hoặc mã Đường kính ngoài danh nghĩa và độ dày thành danh nghĩa Ví dụ. 16 x 2,2 Loại kích thước ống Ví dụ. A Vật liệu Ví dụ. PP-R Loại ứng dụng và áp suất vận hành Ví dụ. Loại 1/10 bar Độ đục a Ví dụ. đục Thông tin của nhà sản xuất b a Nếu được công bố bởi nhà sản xuất. b Để cung cấp khả năng truy xu ấ t thì các thông tin chi tiết sau phải được đưa ra: a) thời gian s ả n xuất, tháng và năm, bằng số hoặc bằng m ã ; b) tên hoặc mã vùng sản xuất nếu nh à sản xuất hoạt động ở các vùng khác nhau. CHÚ THÍCH : Lưu ý đến sự cần thiết của dấu CE khi có yêu cầu về m ặ t pháp lý. Phụ lục A (tham khảo) Xác định Scalc,max A.1 . Quy định chung Phụ lục này nêu chi tiết nguyên t ắ c tính toán giá trị S c a l c , max và từ đó tính độ dày thành tối thiểu, e m i n của ống tương ứng với các loại điều kiện vận hành (loại ứng dụng) cho trong B ả ng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1) và áp suất thiết kế được ứng dụng, p D . A.2 . Ứ ng suất thiết kế Ứ ng suất thiết kế, s D đối với một loại điều kiện vận hành riêng (loại ứng dụng) được tính toán từ công thức (1), (2), (3) hoặc (4) và công thức (5), (6) hoặc (7) (xem Chú thích 2 của 4.2), sử dụng quy luật Miner theo ISO 13760 [ 3 ] và tính đến các yêu cầu của loại ứng dụng được nêu trong Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1) và các hệ số vận hành nêu trong Bảng A.1. A.1 - Hệ số thiết kế Nhiệt độ ° C Hệ s ố thiết kế C PP-H PP-B PP-R PP-RCT T operD 1,5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 T max 1 , 3 1,3 1 , 3 1,3 T mal 1,0 1 , 0 1 , 0 1 , 0 T c old 1 , 6 1 , 4 1 , 4 1,4 Ứ ng suất thiết kế, s D được tính toán tương ứng với từng loại và được nêu trong Bảng A.2. Bảng A.2 - Ứ ng suất thiết kế Nhiệt độ ° C Hệ số thiết kế a s D MPa PP-H PP-B PP-R PP-RCT 1 2, 88 1,66 3,02 3,64 2 1,99 1,19 2,12 3,40 4 3,23 1,94 3,29 3,67 5 1,82 1,19 1,89 2,92 20 °C/50 năm 6,26 6,22 6,93 8,25 a Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy (nghĩa là ch í nh xác đến 0,01 MPa). A.3 . Tính giá trị lớn nhất của S ca l c (S ca l c , max ) S calc, ma x là giá trị nhỏ hơn của hoặc trong đó s D P là ứng suất thiết kế của vật liệu ống lấy từ Bảng A.2, t í nh bằng megapascal (MPa); p D là áp suất thiết kế bằng 4 bar, 6 bar, 8 bar hoặc 10 bar, tính bằng megapascal (MPa); hoặc trong đó s cold là ứng suất thiết kế ở 20 ° C tương ứng với thời gian sử dụng là 50 năm; p D là áp suất thiết kế bằng 10 bar, t í nh bằng megapascal (MPa). Các giá trị của S ca lc, max liên quan v ớ i từng loại điều kiện vận hành [xem TCVN 10097-1 (ISO 15874-1)] được nêu trong Bảng A.3, A.4, A.5 và A.6. Bảng A.3 - Giá trị S calc, m a x cho PP-H p D bar Loại ứng dụng Loại 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc,max a 4 6,3 b 5 , 0 6,3 b 4 , 6 6 4,8 3,3 5,4 3,0 8 3,6 2 , 5 4 , 0 2,3 10 2,9 2 , 0 3 , 2 1 , 8 a Các giá trị được l à m tròn đến một chữ số sau dấu ph ẩy. b Dựa trên s cold : p D . Bảng A. 4 - Giá trị S calc, m a x cho PP- B p D bar Loại ứng dụng Loại 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc,max a 4 4,2 3 , 0 4,9 3 , 0 6 2,8 2 , 0 3 , 2 2,0 8 2,1 1,5 2,4 1,5 10 1 , 7 1,2 1 , 9 1 , 2 a Các giá trị được l à m tròn đến một chữ số sau dấu ph ẩy. Bảng A. 5 - Giá trị S calc, m a x cho PP- R p D bar Loại ứng dụng Loại 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc,max a 4 6,9 b 5 , 3 6,9 b 4,7 6 5,0 3,5 5,5 3,2 8 3,8 2,6 4 , 1 2,4 10 3,0 2 , 1 3 , 3 1 , 9 a Các giá trị được l à m tròn đến một chữ số sau dấu ph ẩy. b Dựa trên s cold : p D . Bảng A. 6 - Giá trị S calc, m a x cho PP- RCT p D bar Loại ứng dụng Loại 1 Loại 2 Loại 4 Loại 5 Giá trị S calc,max a 4 8,2 b 8,2 b 8 , 2 b 7,3 6 6 , 1 5 , 7 6,1 4,9 8 4,5 4,3 4,6 3,7 10 3,6 3 , 4 3 , 7 2 , 9 a Các giá trị được l à m tròn đến một chữ số sau dấu ph ẩy. b Dựa trên s cold : p D . A.4 . Sử dụng ( S ca l c , max ) để xác định độ dày thành Các giá trị của dãy S v à S ca l c phải được lựa chọn cho mỗi loại ứng dụng và áp suất thiết k ế từ Bảng 5, 6, 7 hoặc 8 nếu áp dụng sao cho S hoặc S c a l c không lớn hơn S ca l, max cho trong Bảng A.3, A.4, A.5 hoặc A.6 (xem 6.2). THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] CEN/TR 12108, Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold w ater intended for human consumption. [2] TCVN 7093-1 (ISO 11922-1), Ố ng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông s ố theo hệ mét (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination and tolerances - Part 1: Metric series) . [3] ISO 13760, Plastics pipes for the conveyance of f luids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage. [ 4 ] TCVN 10097-7 (ISO/TS 15874-7), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp (Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of con f ormity) .